TCVN7835-X11:2007

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-X11:2007 (ISO 105-X11 : 1989) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần X11: Độ bền màu với là ép nóng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-X11 : 2007 ISO 105-X11 : 1989 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN X11: ĐỘ BỀN MÀU VỚI LÀ ÉP NÓNG Textiles - Tests for colour fastness – Part X11: Colour fastness to hot pressing Lời nói đầu TCVN 7835-X11 : 2007 thay thế TCVN 5011 : 1989. TCVN 7835-X11 : 2007 hoàn t oàn tương đương với ISO 105-X11:1994. TCVN 7835-X11 : 2007 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 38 Hàng dệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượ ng đ ề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN X11: ĐỘ BỀN MÀU VỚI LÀ ÉP NÓNG Textiles - Tests for colour fastness – Part X11: Colour fastness to hot pressing 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ bền màu c ủ a tất c ả các loại vật liệu dệt đối với quá trình là tay và với quá trình là ép trong các trụ nóng. 1.2. Các phép thử l à ép nóng được thực hiện khi vật liệu dệt khô, ẩm hoặc ướt. Tuỳ theo mục đích sử dụng cuối cùng của vật liệu dệt sẽ xác định nên thực hiện phép thử nào. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối v ớ i các tài liệu viện d ẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được n ê u. Đ ố i với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công b ố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 4536: 2002 (ISO 105-A01: 1994), Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần A01: Nguyên tắc chung. TCVN 5466: 2002 (ISO 105-A02: 1993), Vật liệ u dệt - Phương pháp xác định độ b ề n màu - Phần A02: Thang màu xám để đánh giá sự thay đổi màu. TCVN 5467: 2002 (ISO 105-A03: 1993), Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu – Ph ầ n A03: Thang màu xám để đánh giá sự dây màu. TCVN 7835 - F02 (ISO 105 - F02), Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ b ề n màu - Phần F02: Yêu cầu kỹ thuật cho vải thử kèm bằng b ô ng và visco. TCVN 1748: 2007 (ISO 139: 2005), Vật liệu dệt - Môi tr ườ ng chuẩn để đi ề u hoà v à thử 3. Nguyên tắc 3.1. Là ép khô Mẫu thử khô được l à bằng dụng cụ gia nhiệt ở nhiệt độ, áp suất và thời gian qui định. 3.2. Là ép ẩ m M ẫ u thử khô được phủ bằng một tấm vải bông thử kèm ướt và được là ép bằng dụng cụ gia nhiệt ở nhiệt độ, lực nén ép và thời gian qui định. 3.3. Là ép ướt B ề mặt tr ê n của mẫu thử ướt được phủ bằng một tấm v ả i bông thử kèm ướt và được là ép bằng dụng cụ là ép nóng ở nhiệt độ, lực n é n ép và thời gian qui định. 3.4. Đánh giá Sự thay đổi màu c ủ a mẫu thử và sự dây màu của vải thử kèm được đánh giá bằng cách so sánh ngay với thang màu xám và sau khi ph ơ i trong không khí theo TCVN 4536: 2002 (ISO 105-A01), đi ề u 10. 4. Thiết bị, dụng cụ 4.1. Dụng cụ là ép nóng , gồm một cặp tấm phẳng trơn song song với nhau, được trang bị một hệ thốn g làm nóng bằng điện có thể đ iều ch ỉ nh một cách chính xác và tạo một lực nén lên mẫu thử là 4 kPa ± 1 kPa. 4.1.1. Để đạt được lực nén yêu c ầ u là (4 kPa ± 1 kPa) thì tổng diện tích của tấm đệm bằng vải nỉ len (4.3) cần có tương quan phù hợp với khối lượng của tấm ép xuống tấm lót. Nếu vải thử có độ dày đáng kể, cần thiết phải tăng diện tích của mẫu thử hoặc giảm b ề mặt chịu nén bằng cách sử dụng một khuôn phù hợp được làm từ vật liệu tương tự với mẫu thử. Nếu các tấm phẳng của dụng cụ là ép nóng nhỏ hơn mẫu thử thì lực nén (tỉ số giữa khối lượng của tấm trên và diện tích của nó) sẽ phụ thuộc vào thiết kế của thiết bị. 4.1.2. Nhiệt có thể chỉ truyền đến mẫu thử qua b ề mặt trên; nếu tấm d ướ i được trang bị với một hệ thống làm nóng mà kh ô ng thể tắt được, khi đó tấm b ề n nhiệt cùng với thiết bị này sẽ hoạt động giống như một tấm chắn nhiệt. 4.1.3. Dụng cụ gia nhiệt có thể giống như dụng cụ sử dụng trong phép thử độ b ề n màu với nhiệt khô (ngoại trừ là) [xem ISO 105- P01, điều 4.1], và phải sử dụng vật liệu cách nhiệt phù hợp (4.2) cho dù tấm dưới có bị l àm nóng hay kh ô ng để giảm thiểu nhiệt truyền đến hoặc đi từ bên dưới của tổ hợp mẫu thử. 4.1.4 . Nếu dụng cụ gia nhiệt không có sẵn thì có thể sử dụng bàn là gia dụng nhưng nhiệt độ của nó phải được đo bằng dụng cụ đo nhiệt độ bề mặt hoặc giấy nhạy nhiệt. B à n l à phải được cân sao cho diện tích và khối lượng tổng cộng của nó có t ỉ s ố phù hợp để đảm bảo lực nén là 4 kPa ± 1 kPa. Tuy nhiên, do nhiệt độ giữa các điểm khác nhau trên bề mặt bàn là khác nhau nên độ chính xác và độ tái lập bị giới hạn. Khi sử dụng bàn là tay thì phải nêu trong báo cáo thử nghiệm. 4.2. T ấ m b ề n nhiệt, dày 3 mm đến 6 mm. Tấm bền nhiệt sử dụng để cách nhiệt phải phẳng và không cong v ê nh. Tốt nhất là để tổ hợp mẫu l ê n t ấm b ề n nhiệt trước khi đặt chúng v à o thiết bị làm nóng (4.1). Tấm b ề n nhiệt phải được làm mát và len ướt phải được làm khô giữa các phép thử. 4.3. T ấ m ló t , vải nỉ len có khối lượng tr ê n đơn vị diện tích khoảng 260 g/m 2 . Sử dụng hai lớp vải nỉ len để tạo thành tấm l ót có độ dày khoảng 3 mm. Có thể sử d ụ ng v ả i hoặc nỉ có đ ộ phẳng tương tự để có tấm lót dày khoảng 3 mm. 4.4. V ả i b ô ng không nhuộm , được tẩy trắng vả không l à m bóng , khối lượng trên đơn vị diện tích 100 g/m 2 đến 130 g/m 2 và có b ề mặt nhẵn phẳng. 4.5. V ả i bông thử kèm , phù hợp với TCVN 7835-F02 (ISO 105-F02), kích thước 40 mm x 100 mm. 4.6. Thang màu xám để đánh giá sự thay đổi màu , phù hợp v ớ i TCVN 5466: 2002 (ISO 105-A02), và thang màu xám để đánh giá sự dây màu , phù hợp với TCVN 5467: 2002 (ISO 105-A03). 4.7. Nư ớ c loại 3 (xem TCVN 4536: 2002 (ISO 105-A01), đi ề u 8.1). 5. Mẫu thử 5.1. Nếu vật liệu dệt thử l à vải thì sử dụng mẫu có kích thước 40 mm x 100 mm. 5.2. Nếu vật liệu dệt thử l à sợi t h ì đan chúng thành vải và sử dụng một miếng mẫu kích thước 40 mm x 100 mm hoặc cuộn chúng quanh một tấm v ậ t liệu trơ mỏng có kích thư ớ c 40 mm x 100 mm để tạo thành một lớp có chi ề u dày chỉ bằng chiều d ày của sợi. 5.3. Nếu v ậ t liệu dệt thử là xơ rời thì ch ả i và nén ép chúng vừa đủ để tạo thành một tấm có kích thước 40 mm x 100 mm và khâu tấm này vào một tấm vải bông thử kèm (4.5) để giữ xơ. 6. Cách tiến hành 6.1. Qui định chung 6.1.1. Việc lựa chọn nhiệt độ là tuỳ thuộc vào loại xơ v à cấu trúc của vải hoặc quần áo. Trong trường hợp xơ pha thì nên sử dụng nhiệt độ tương ứng với loại xơ có độ b ề n nhiệt thấp nhất. Các nhiệt độ sau bao trùm ba điều kiện hay được sử dụng khi là: 110 o C ± 2 o C 150 o C ± 2 o C 200 o C ± 2 o C Khi cần thiết có thể sử dụng nhiệt độ khác, nhiệt độ này phải được nêu trong báo cáo thử nghiệm. 6.1.2. Các mẫu thử bằng vật liệu đã phải trải qua xử lý nhiệt hoặc làm khô, tr ướ c khi thử phải được điều hoà trong môi trường nhiệt độ chuẩn cho phép thử vật liệu dệt phù hợp với TCVN 1748: 2007 (ISO 139: 2005), nghĩa là độ ẩm tương đối 65 % ± 2 % và nhiệt độ 20 o C ± 2 o C 6.1. 3 . Tấm bên dưới cửa thiết bị gia nhiệt được phủ bằng một tấm bền nhiệt (4.2), tấm lót nỉ len (4.3) và vải b ô ng khô, không nhuộm (4.4) cho dù tấm này có bị làm nóng hay không. 6.2. Là ép khô Đặt mẫu thử khô lên trên vải bông bao phủ ngoài tấm lót nỉ len (xem 6.1.3). Hạ thấp tấm trên của thiết bị gia nhiệt và giữ mẫu thử trong 15 s ở nhiệt độ là qui định. 6.3. Là ép ẩm Đặt mẫu thử khô l ê n trên vải bông bao phủ ngoài tấm lót nỉ len (xem 6.1.3). Thấm ướt một tấm vải bông thử kèm (4.5) có kích thước 40 mm x 100 mm trong nước loại 3 (4.7) và vắt hoặc chiết đến khi nó chứa lượng nước đúng bằng khối lượng của mẫu vải. Đặt vải ướt này l ê n trên mẫu thử khô. Hạ thấp tấm trên của thiết bị gia nhiệt và giữ mẫu thử trong 15 s ở nhiệt độ là qui định. 6.4. Là ép ướt Nhúng ướt mẫu thử và miếng vải bông thử kèm kích thước 40 mm x 100 mm trong nước loại 3 (4.7) và vắt hoặc chiết đến kh i nó chứa lượng nước đúng bằng khối lượng của mẫu v ả i. Đặt mẫu thử ướt l ê n trên vải bông khô bao phủ ngoài tấm lót n ỉ len (xem 6.1.3) và đặt vải thử kèm ướt l ê n trên mẫu thử. Hạ thấp tấm trên của thiết bị gia nhiệt và gi ữ m ẫ u thử trong 15 s ở nhiệt độ là qui định. 6.5. Đánh giá 6.5.1. Đánh giá sự thay đổi màu c ủ a mẫu thử bằng cách so sánh ngay với thang màu xám tương ứng (4.6) và sau khi mẫu thử được đi ề u hoà trong 4 h trong môi trường chuẩn để thử vật liệu dệt. 6.5.2. Đánh giá sự dây màu của vải b ô ng thử kèm bằng cách so sánh với thang màu xám tương ứng (4.6) . Sử dụng mặt bị dây màu nhiều hơn của vải bông thử kèm để đánh giá. 7. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm các thông tin sau: a) viện dẫn tiêu chuẩn này; b) tất cả các chi tiết cần thiết để nhận dạng mẫu thử; c) qui trình t hử (kh ô , ẩm hoặc ướt), thiết bị gia nhiệt sử dụng và nhiệt độ của thiết bị gia nhiệt; d) cấp độ thay đổi màu của mẫu thử ngay sau khi thử và sau khi điều hoà 4h trong m ô i trường chuẩn để thử vật liệu dệt; e) cấp độ dây màu của vải thử kèm.